TCVN4710:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4710:2018 về Sản phẩm chịu lửa - Gạch samốt TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4710:2018 SẢN PHẨM CHỊU LỬA - GẠCH SAMỐT Re f ractory product - Fireclay brick Lời nói đầu TCVN 4710:2018 thay thế TCVN 4710:1998 TCVN 4710:2018 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SẢN PHẨM CHỊU LỬA - GẠCH SAMỐT Re f ractory product - Fireclay brick 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa samốt có hàm lượng nhôm oxide (Al 2 O 3 ) từ 30 % đến dưới 45 % theo TCVN 11914-1:2018 (ISO10081-1:2003). 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 6530-1, Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ bền nén ở nhiệt độ thường; TCVN 6530-3, Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định khối lượng thể tích, độ hút nước, độ xốp biểu kiến và độ xốp thực ; TCVN 6530-4, Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ chịu lửa; TCVN 6530-5, Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ co, nở phụ sau khi nung; TCVN 6530-6, Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng; TCVN 6533, Vật liệu chịu lửa alumô silicát - Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 7190-2:2002, Vật liệu chịu lửa - Phương pháp lấy mẫu - Phần 2: Lấy mẫu và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm chịu lửa định hình. TCVN 7636:2007, Vật liệu chịu lửa - Gạch samốt cách nhiệt. TCVN 11914-1:2018 (ISO10081 -1:2003), Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc - Phần 1: Sản phẩm alumina-silica. 3 Phân loại và ký hiệu Theo hàm lượng nhôm oxide (A l 2 O 3 ), gạch samốt được phân làm 3 loại và ký hiệu theo Bảng 1. Bảng 1 - Phân loại gạch samốt Loại Ký hiệu Hàm lượng nhôm oxide (A l 2 O 3 ),% Gạch samốt A SA 40 ≤ Al 2 O 3 < 45 Gạch samốt B SB 35 ≤ Al 2 O 3 < 40 Gạch samốt C SC 30 < Al 2 O 3 < 35 CHÚ THÍCH CỦA BẢNG 1: Theo TCVN 11914 (ISO 10081) còn có thêm ký hiệu FA là ký hiệu khác của SA, FB là ký hiệu khác của SB và FC là ký hiệu khác của SC . 4 Kiểu và kích thước cơ bản Theo kiểu và kích thước cơ bản gạch samốt tiêu chuẩn được phân làm 3 loại, với các ký hiệu và kích thước cơ bản nêu trong Bảng 2. Bảng 2 - Kiểu và kích thước cơ bản của gạch tiêu chuẩn Kiểu gạch Kích thước, mm Ký hiệu a b c c 1 Gạch hình chữ nhật (Hình 1) 230 114 20 H1 230 114 30 H2 230 114 40 H3 230 114 65 H4 Gạch vát ngang (Hình 2) 230 114 65 45 H5 230 114 65 55 H6 230 114 75 55 H7 230 114 75 65 H8 Gạch vát dọc (Hình 3) 230 114 65 45 H9 230 114 65 50 H10 230 114 65 55 H11 230 114 75 35 H12 230 114 75 65 H13 CHÚ THÍCH CỦA B Ả NG 2: Gạch chịu lửa samốt có hình dạng và kích thước khác quy định ở Bảng 2 được coi là gạch dị hình và theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người sử dụng. Hình 1- Gạch hình chữ nhật Hình 2- Gạch vát ngang Hình 3 - Gạch vát dọc 5 Yêu cầu kỹ thuật 5.1 Các chỉ tiêu kỹ thuật Các chỉ tiêu kỹ thuật của gạch samốt được quy định ở Bảng 3. Bảng 3 - Các chỉ tiêu kỹ thuật của gạch samốt Tên chỉ tiêu Mức FC40 FC35 FC30 1. Hàm lượng nhôm oxide (Al 2 O 3 ), %, không nhỏ hơn 40 35 30 2. Độ chịu lửa, °C, không nhỏ hơn 1730 1650 1580 3. Nhiệt độ bắt đầu biến dạng dưới tải trọng 0,2 MPa, °C, không nhỏ hơn 1400 1350 1300 4. Độ co phụ theo chiều dài, %, không lớn hơn: - Ở 1200 °C - - 0,6 - Ở 1 300 °C - 0,6 - - Ở 1400°C 0,6 - - 5. Độ bền nén ở nhiệt độ thường, MPa, không nhỏ hơn 40 35 30 6. Độ xốp biểu kiến, %, không lớn hơn 22 23 24 7. Khối lượng thể tích, g/cm 3 , không nhỏ hơn 2,0 1,95 1,90 5.2 Sai lệch về kích thước và khuyết tật ngoại quan Mức sai lệch về kích thước và khuyết tật của gạch samốt được quy định trong Bảng 4 Bảng 4 - Sai lệch kích thước và khuyết tật ngoại quan Sai lệch về kích thước và loại khuyết tật Mức FC40, FC35 FC30 1. Kích thước + Gạch tiêu chuẩn - Kích thước a, mm, không lớn hơn ± 3,0 ± 4,0 - Kích thước b, mm, không lớn hơn ± 2,0 ± 3,0 - Kích thước c và c 1 , mm, không lớn hơn ± 1,0 ± 2,0 + Gạch dị hình - Kích thước nhỏ hơn 100mm, mm, không lớn hơn ± 1,5 ± 2,0 - Kích thước từ 100mm đến 400mm, %, không lớn hơn 1,5 2,0 (tối đa ± 6mm) - Kích thước lớn hơn 400mm, mm, không lớn hơn ± 6,0 ± 6,0 2. Khuyết tật + Độ cong vênh, mm, không lớn hơn - Kích thước nhỏ hơn 250mm 2,0 2,0 - Kích thước lớn hơn 250mm 2,0 2,0 + Độ sâu của vết sứt góc và cạnh, mm, không lớn hơn - Trên bề mặt làm việc 3,0 4,0 - Trên bề mặt không làm việc 4,0 5,0 + Những vết chảy riêng rẽ có đường kính, mm, không lớn hơn 3,0 5,0 + Chiều dài vết rạn nứt, mm, không lớn hơn khi - Chiều rộng vết nứt nhỏ hơn 0,25mm Không quy định Không quy định - Chiều rộng vết nứt từ 0,25mm đến 0,5mm 20 30 - Chiều rộng vết nứt lớn hơn 0,5mm Trên bề mặt làm việc Không cho phép Không cho phép Trên bề mặt không làm việc 60 60 6 Lấy mẫu Theo TCVN 7190-2:2002. 7 Phương pháp thử 7.1 Xác định hàm lượng nhôm oxide (Al 2 O 3 ) Theo TCVN 6533. 7.2 Xác định độ chịu lửa Theo TCVN 6530-4. 7.3 Xác định nhiệt độ bắt đầu biến dạng dưới tải trọng 0,2 MPa Theo TCVN 6530-6. 7.4 Xác định độ co phụ theo chiều dài Theo TCVN 6530-5. 7.5 Xác định độ bền nén ở nhiệt độ thường Theo TCVN 6530-1. 7.6 Xác định độ xốp biểu kiến Theo TCVN 6530-3. 7.7 Xác định khối lượng thể tích Theo TCVN 6530-3. 7.8 Xác định kích thước và các khuyết tật Theo Phụ lục A của TCVN 7636:2007. 8 Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 8.1 Bao gói Sản phẩm gạch chịu lửa samốt được đóng thành kiện, trên pallet gỗ hoặc nhựa, có xiết theo thỏa thuận. Trên mặt kiện sản phẩm ghi rõ: - Tên và địa ch ỉ cơ sở sản xuất; - Ký hiệu hoặc tên loại gạch, dạng gạch và cấp chất lượng; - Số hiệu lô và khối lượng kiện; - Ngày, tháng, năm sản xuất; - Viện dẫn tiêu chuẩn này. 8.2 Ghi nhãn 8.2.1 Gạch samốt phải có nhãn hiệu của nhà sản xuất. Nhãn hiệu viết tắt và/hoặc ký hiệu được in chìm hoặc đóng dấu bằng chất màu ở mặt không làm việc của viên gạch, dễ nhận biết và bền với tác động của môi trường. 8.2.2 Thông tin chất lượng lô gạch bao gồm ít nhất các nội dung sau: - tên và địa chỉ cơ sở sản xuất; - viện dẫn tiêu chuẩn này; - ký hiệu hoặc tên loại gạch, dạng gạch và cấp chất lượng; - các chỉ tiêu kỹ thuật theo Bảng 3 (hàm lượng Al 2 O 3 , độ chịu lửa, độ bền nén...); - khối lượng và số hiệu lô; - ngày, tháng, năm sản xuất. 8.3 Vận chuyển Có thể sử dụng mọi phương tiện để vận chuyển gạch samốt, phải đảm bảo tránh mưa và tránh va đập. 8.4 Bảo quản Gạch samốt được bảo quản nơi khô ráo trong kho có mái che. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Phân loại, kích thước cơ bản và ký hiệu 4 Yêu cầu kỹ thuật 5 Lấy mẫu 6 Phương pháp thử 7 Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản